## PENGARUH PENGGUNAAN TEMPURUNG KELAPA SEBAGAI PENAMBAH AGREGAT KASAR MUTU BETON F’C 17 Mpa TERHADAP KUAT TEKAN BETON
Syafiatun Siregar 1 , Nurmaidah 2 ¹Dosen Pengajar Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik UNIMED
2 Dosen Program Studi Sipil Fakultas Teknik, Universitas Medan Area ( syafiatunsiregar@gmail.com , nurmaidahmidah@gmail.com )

## ABSTRAK
Pada pembangunan beton banyak di gunakan umumnya bangunan sipil. Bahan dasar dari beton ialah campuran  semen,  air,  agregat  halus  dan  agregat  kasar,  sedangakan  beton  yang          menggunakan tulangan  baja  disebut  beton  bertulang.  Sesuai  perkembangan  zaman  dengan  teknologi  yang mendukung  mengakibatkan  terus  bertambahnya  jumlah  barang  bekas  dan  berbagai  macam  limbah yang  keberadaannya  menjadi  masalah  bagi  kehidupan,    salah  satunya  adalah  limbah  tempurung kelapa.  Tempurung  kelapa  ini  dapat  diperoleh  di  berbagai  tempat  dan  dapat  diolah  pada  industri pabrik seperti obat nyamuk, arang menjadi karbon aktif, pinsil dan lain sebagainya.
Penelitian ini tempurung kelapa digunakan sebagai bahan tambahan pada campuran beton  normal. Variasi  penambahan  tempurung  kelapa  pada  beton    normal    untuk  mengetahui  kuat  tekan  beton yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas beton berupa kuat tekan. Adapun variasi tempurung kelapa      yang  digunakan  adalah  0%,  10%,  20%,  dan  30%.Sehingga  hasil  kuat  tekan  beton  yang  di peroleh dari variasi tersebut adalah 54,72 ton , 28,75 ton , 28,59 ton  dan  22,969 ton.
.
Kata Kunci : beton, kuat tekan , slump, tempurung kelapa

## ABSTRACT
On the construction of concrete used in general civil buildings. The basic ingrendient of concrete is a mixture of cement, water, fine aggregate and coarse aggregate, while the concrete using steel reinforcement called reinforced concrete. According to the times with technology that supports resulted in increasing number of second – hand goods and a wide variety of waste whose existence is aproblem for life, one of which waste coconut shell. Coconut shell can be obtained in a variety of place and can be processed in industrial plants such as insect repellent, be carbon activated charcoal, pencil and so forth.
This study coconut shell is used as an additive in a mixture of normal concrete. The addition  of coconut shell variation on normal concrete to determine the compressive strenght of concrete is expected to improve the quality of the compressive strenght of the concrete form. As for the variation of coconut shells used were 0%, 10%, 20% and  30%.  So  rthat  the  compressive  stregth  of  concrete  obtained  from  the  variation  is  55.72  tons,  28.75  tons, 28.59 tons and 22.969 tons.
Keywords: Integrative Learning Model, Learning Outcomes, foundations Survey and Mapping

## 1. Pendahuluan
Industri  –  industri  di  indonesia  yang sangat  pesat,  sebagian  besar  material  yang digunakan  dalam  pekerjaan  konstruksi  adalah beton  ( concrete )  yang  berpadu  dengan  baja ( composite ) atau berbagai jenis lainnya. Beton merupakan campuran antara semen, agregat  halus,  agregat  kasar  dan  air.  Bahan  – bahan  yang  digunakan  biasanya  digunakan dalam  campuran  beton  pada  saat  atau  berapa lama waktu pencampuran berlangsung, berfungsi untuk mengubah sifat – sifat dari beton agar  menjadi  lebih  cocok  dalam  pekerjaan tertentu dan lebih ekonomis.
Limbah  adalah  bahan  –  bahan  yang  tidak bisa  di  pakai  lagi  sebagai  fungsi  yang  sama. Akan tetapi sebagian besar limbah dapat di daur ulang  dengan  manfaat  yang  berbeda  dan berkualitas  baik.  Disamping  itu  banyak bermacam  jenis  pohon  yang  hidup  di  daerah tersebut  seperti  pohon  kelapa  atau  disebut  juga dengan pohon nyiur.
Berawal  dari  akar  sebagai  bahan  obat  – obatan,    daun  sebagai  alat  pembersih  (sapu), batang  sebagai  bahan  konstruksi,  serta  hingga buahnya  sebagai  santan  atau  sebagainya. Tempurung kelapa memiliki beberapa kandungan seperti lignin, pentosan, selulosa, air, solvent  ekstraktif,  uronat  anhidrat, abu,  dan nitrogen. Sehingga tempurung kelapa dapat atau tidaknya meningkatkan karakteristik beton.

## 2. Landasan Teori
Beton  merupakan  fungsi  dari  bahan penyusunannya  yang  terdiri  dari  bahan  semen hidrolik (portland  cement) ,  agregat  kasar,  agregat halus,  air  dan  bahan  tambah (admixture  atau additive) .
Untuk  mengetahui  dan  mempelajari perilaku elemen gabungan (bahan-bahan penyusun beton), kita memerlukan pengetahuan mengenai  karakteristik  masing  –  masing komponen.  Nawy  (1985:8)  beton  sebagai sekumpulan  interaksi  mekanis  dan  kimiawi material pembentuknya.
Dengan  demikian,  masing  –  masing komponen  tersebut  perlu  dipelajari  sebelum memepelajari  beton  secara  keseluruhan.  Beton juga  tahan  terhadap  serangan  korosi.  Secara umum kelebihan dan kekurangan beton adalah:

## Kelebihan
a. Dapat dengan mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan konstruksi
b. Mampu memilkul beban yang berat
c. Tahan terhadap temperatur yang tinggi
d. Biaya pemiliharaan yang kecil
Kekurangan
a. Bentuk yang telah dibuat sulit diubah
b. Pelaksanaan pekerjaan membutuhkan ketelitian yang tinggi
c. Berat
d. Daya pantul suara yang besar

## 2.1 Semen Portland
Semen  portland  adalah  bahan  konstruksi yang  paling  banyak  digunakan    dalam pekerjaan beton. Menurut  ASTM C  – 150,1985, semen  portland  didefinisikan  sebagai  semen hidrolik  yang  dihasilkan  dengan  menggiling klinker  yang  terdiri  dari  kalsium  silikat hidrolik,  yang  umumnya  mengandung  satu atau lebih bentuk kalsium sulfat sebagai bahan tambahan  yang  digiling  bersama  –  sama dengan bahan utamanya.

## 2.2  Agregat
Kandungan  agregat  dalam  campuran beton  biasanya  sangat  tinggi.  Berdasarkan pengalaman,  komposisi  agregat  tersebut berkisar 60% - 70% dari berat campuran beton. Walaupun  fungsinya  hanya  sebagai  pengisi, tetapi  karena  komposisinya  yang  cukup  besar, agregat  inipun  menjadi  penting.  Karena  itu perlu dipelajari karakteristik agregat yang akan menentukan sifat mortar atau beton yang akan dihasilkan.
Sifat  yang  paling  penting  dari  suatu agregat (batu – batuan, kerikil, pasir dan lain – lain)  ialah  kekuatan  hancur  dan  ketahanan terhadap benturan, yang dapat mempengaruhi ikatannya  dengan  pasta  semen,  porositas  dan karakteristik penyerapan air yang mempengaruhi  daya  tahan  terhadap  proses pembekuan  waktu  musim  dingin  dan  agresi kimia, serta ketahanan terhadap penyusutan.

## 2.3  Air
Air yang dapat diminum umumnya dapat digunakan  sebagai  campuran  beton.  Air  yang mengandung  senyawa  –  senyawa  yang

## Pengaruh Penggunaan Tempurung Kelapa Sebagai Penambah Agregat Kasar Mutu Beton F’C 17 Mpa Terhadap Kuat Tekan Beton
berbahaya, yang tercemar garam, minyak, gula, atau  bahan  kimia  lainnya,  bila  dipakai  dalam campuran  beton  akan  menurunkan  kualitas beton,  bahkan  dapat  mengubah  sifat  –  sifat beton  yang  dihasilkan.  Air  yang  digunakan dapat  berupa  air  tawar  (dari  sungai,  danau, telaga, kolam, dan lainnya), air laut maupun air limbah,  asalkan  memenuhi  syarat  mutu  yang telah  ditetapkan.  Air  tawar  yang  dapat diminum  umumnya  dapat  digunakan  sebagai campuran beton. Air laut umumnya mengandung 3,5% larutan garam (78% sodium klorida  dan  15%  magnesium  klorida).  Garam dalam air dapat mengurangi kualitas campuran beton hingga 20%.

## 2.4  Faktor Air Semen (FAS)
Secara  umum  diketahui  semakin  tinggi nilai  FAS,  semakin  rendah  mutu  beton. Demikian nilai Fas yang semakin rendah tidak selalu  berarti  bahwa  kekuatan  beton  semakin tinggi.  Ada  batas  –  batas  dalam  hal  ini.  Nilai FAS  yang  rendah  akan  menyulitkan  dalam pengerjaan,  yaitu  kesulitan  dalam  pelaksanaan pemadatan  yang    pada  akhirnya  akan menyebabkan mutu
beton menurun. Umumnya nilai FAS minimum  yang diberikan sekitar 0,4 dan maksimum 0,65.

## 2.5 Tempurung Kelapa (Material Tambahan)
Pohon  kelapa  atau  sering  disebut  pohon nyiur  biasanya  tumbuh  pada  daerah  atau kawasan  tepi  pantai.  Kelapa ( Cocos  nucifera ) adalah anggota tunggal dalam marga Cocos dari suku  aren  –  arenan  atau Arecaceae.  Kelapa secara  alami  tumbuh  di pantai dan  pohonnya mencapai  ketinggian  30  m.  Ia  berasal  dari pesisir Samudera  Hindia,  namun  kini  telah tersebar  di  seluruh  daerah tropika.  Tumbuhan ini  dapat  tumbuh  hingga  ketinggian  1.000  m dari  permukaan  laut,  namun  seiring  dengan meningkatnya  ketinggian,  ia  akan  mengalami pelambatan pertumbuhan.
Klasifikasi ilmiah tanaman kelapa ialah: a. Kerajaan : Plantae b. Ordo : Arecales c. Famili : Arecaceae d. Upafamili : Arecoideae e. Bangsa : Cocoeae f. Genus :Cocos g. Spesies : C. nucifera h. Nama binomial : Cocos nucifera Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung,  kulit  daging  (testa),  daging  buah,
air  kelapa  dan  lembaga.  Buah  kelapa  yang sudah  tua  memiliki  bobot  sabut  (35%), tempurung  (12%), endosperm (28%)  dan  air (25%)  (Setyamidjaja,  D.,  1995).  Tempurung kelapa  adalah  salah  satu  bahan  karbon  aktif yang  kualitasnya  cukup  baik  dijadikan  arang aktif.
Bagian  tempurung  kelapa  merupakan bagian yang paling keras dibandingkan dengan bagian  kelapa  lainnya.  Struktur  yang  keras disebabkan  oleh  silikat  (SiO2)  yang  cukup tinggi  kadarnya  di  tempurung  tersebut.  Berat dan tebal tempurung kelapa sangat ditentukan oleh  jenis  tanaman  kelapa.  Berat  tempurung kelapa  sekitar  15%  –  19%  dari  berat keseluruhan  buah  kelapa,  sedangkan  tebalnya sekitar 3 mm – 5 mm.
Gambar 1.  Bagian Tempurung Kelapa

## 3.  Metodologi Penelitian
Metode  pengujian  pada  material  beton yaitu  agregat  kasar  dan  agregat  halus dilakukan  sesuai  pengujian,  yaitu  sebagai berikut:
a. Berat  jenis  dan  penyerapan  air  sesuai dengan  SK  SNI  M  09  –  1989  –  F  (agregat kasar dan agregat tambahan) dan SK SNI M 10 – 1989 – F ( agregat halus).
b. Berat isi sesuai dengan ASTM C – 91a – 78
c. Analisa ayakan sesuai dengan SK SNI M 08 – 1989 – F
d. Kadar lumpur sesuai dengan ASTM C 117 – 95
e. Organik  impuritis  sesuai  dengan  ASTM  C 40 – 92
f. Kadar air sesuai dengan SK SNI M 11 – 1989 – F.
Setelah  didapat  sifat  fisik  agregat  dan sifat fisik agregat tambahan dengan persyaratan yang sesuai dengan beton menurut
SII  No.0052  –  80.  Persyaratan  tersebut  dapat dianalisa apakah agregat memenuhi syarat atau tidak . selanjutnya untuk mengetahui sifat fisik beton  baik  beton  segar  maupun  beton  keras maka dilakukan pengujian berdasarkan standar pengujian, sebagai berikut :
1. Pengujian terhadap beton segar
a. Uji slump sesuai dengan SK SNI M – 12 – 1989 – F
b. Berat isi sesuai dengan ASTM C 138 – 92
2. Pengujian terhadap beton keras
a. kuat tekan sesuai dengan SK SNI M – 14 – 1989 – F
b. kuat tarik belah sesuai dengan SK SNI M – 14 – 1989 – F
3.1 Bahan – bahan penelitian
Penelitian ini bahan – bahan material yang digunakan adalah:
a. Semen yang digunakan semen portland type 1 dengan merk Semen Padang.
b. Air yang digunakan adalah air yang tersedia di  Laboratorium  Beton    Teknik  Sipil Universitas Medan Area.
c. Agregat  halus  yang  digunakan  dari  toko material  yang  diambil  dari  daerah  Deli Serdang.
d. Agregat  kasar  yang  digunkan    dari  toko material  dengan  ukuran    ≤  30  mm  yang diambil dari patumbak.

## 3.2  Perencanaan Campuran Beton
Pembuatan  benda  uji  beton  dilaksanakan setelah  perhitungan  rencana  campuran  selesai, persiapan  alat  dan  bahan  dalam  kondisi  baik. Pembuatan  benda  uji  beton  dilakukan  dalam satu  kali  adukan.  Pengujian  dilakukan  pada umur benda uji 3 hari.
Langkah-langkah  pembuatan  benda  uji  beton adalah sebagai berikut :
a. Hitung f´cr = f´c + m
b. Berdasarkan f´cr tentukan fas, dengan bantuan tabel 1 diambil yang terkecil.
c. Tentukan berat semen minimum.
d. Tentukan berat air minimum per3 beton = Wa = fas x Ws
e. Tentukan proporsi gradasiagregat gabungan sehingga masuk dalam rentang gradasi sesuai grafik. Kemudian tentukan persen (%) pasir dan (%) kerikil.
f. Tentukan kebutuhan agregat per m3 beton.
g. Wag.camp = W beton − Wair − Ws
h. Tentukan kebutuhan agregat halus dan kasar per m3 beton.
i. Misal P = 40%
j. K = 60%
k. Wpsr = P / (P+K) x Wagg camp
l. Wkrkl = K / (P+K) x Wagg camp
m. Proporsi berat antara semen : air : pasir : kerikil adalah :
n. Ws: Wa : Wpsr : Wkrkl
o. Kebutuhan semen : air : pasir : kerikil untuk satu kali adukan adalah banyaknya kubus dikali rata-rata kebutuhan untuk satu kubus.
p. Kubus = 0,15 x 0,15 x 0,15 = 0,003375 m3 Sehingga :
1) Pasir = 0,003375 x W psr
2) Kerikil = 0,003375 x W krkl
3) Air = 0,003375 x Wair
4) Semen = 0,003375 x Wsemen

## 4.  Pembahasan dan Hasil Penelitian
Mix desaign  mutu  beton  17  MPa  dengan Portland Cement Type 1:
a. Kuat tekan yang disyaratkan fc’ 17 MPa atau 173,3 kg/cm 2
b. Deviasi  Standar:  faktor  pengali  untuk deviasi  standar  dilihat  dari  tabel  faktor pengali.
Standar deviasi =  4,5 MPa
c. Nilai tambah(margin) z= M =1,64 x 4,5 = 7,3 MPa
d. Kuat Tekan yang di targetkan  =  17 +  7,3 = 24,3 MPa  = 247,7 Kg/cm 2
e. Jenis semen   =  semen portland type 1
f. Jenis agregat kasar = batu pecah
g. BJ SSD agregat kasar   = 2,6
h. Jenis agregat halus       =  pasir alami
i. BJ SSD agregat halus    =  2,4
j. Jenis agregat tambahan    =  tempurung kelapa
k. BJ SSD agregat tambahan  = 1,9
l. Faktor air semen (Fas)  = 0,5
m. Faktor air semen maksimum  = 0,6
n. Besar  butir agregat kasar maksimum   = 30 mm – 3 cm
o. Nilai slump rencana   = 60 – 180 mm atau 6 – 18 cm
p. Kadar air  bebas   = 10
q. Kadar air     =  ( 2/3 x 175 ) + (1/3 x 205) + 10 = 195 Kg/m 3
r. Berat semen   = 195/0,5 = 390 Kg/m 3
s. Gradasi agregat halus     =  Zone 1
t. Persentase agregat halus                     = 40%
u. Persentase agregat Kasar                     = 60%
v. Persentase agregat tambahan               = 0 % ; 10 % ; 20% ; 30%
w. Bj agregat gabungan

## Pengaruh Penggunaan Tempurung Kelapa Sebagai Penambah Agregat Kasar
Mutu Beton F’C 17 Mpa Terhadap Kuat Tekan Beton
1) Berat jenis gabungan (0% AgregatTambahan) = (40% x 2,4) + (60% x 2,6)
=2,52
2) Berat  jenis  gabungan  (10%  Agregat Tambahan) = (40% x 2,4) + (54% x 2,6) + (6% x 1,9) =2,48 3) Berat  jenis  gabungan  (20%  Agregat Tambahan) = (40% x 2,4) + (48% x 2,6) + (12% x 1,9) =2,45
4) Berat  jenis  gabungan  (30%  Agregat Tambahan)
= (40% x 2,4) + (42% x 2,6) + (18% x 1,9) =2,40
x. Berat isi beton
1) 0% Agregat tambahan tempurung  = 2325 Kg/m 3
2) 10% Agregat tambahan tempurung = 2280 Kg/m 3
3) 20% Agregat tambahan tempurung = 2225 Kg/m 3 4) 30% Agregat tambahan tempurung =
2200 Kg/m 3
y. Berat agregat halus
1) Agregat halus ( tambahan 0% )  = 696
Kg/m 3 2) Agregat halus ( tambahan 10%) = 678
Kg/m 3
3) Agregat halus ( tambahan 20% ) = 656
Kg/m 3
4) Agregat halus ( tambahan 30%) = 646
Kg/m 3
z. Berat agregat kasar
1) Agregat kasar ( tambahan 0% )  = 1044 Kg/m 3
2) Agregat kasar ( tambahan 10%) = 915,3
Kg/m 3
3) Agregat kasar ( tambahan 20% ) = 787,2 Kg/m 3
4) Agregat kasar ( tambahan 30%) = 678,3 Kg/m 3 aa. Berat agregat tambahan
1) Agregat  tambahan ( tempurung 0% )  =
0    Kg/m 3
2) Agregat tambahan (tempurung 10%)   = 101,7 Kg/m 3
3) Agregat tambahan (tempurung 20% )  = 197    Kg/m 3
4) Agregat tambahan (tempurung 30%)   = 291    Kg/m 3

## Pengujian Nilai Slump
Tabel 1: Pengujian Nilai Slump
No. Jumlah Tempurung Kelapa (%) FAS Slump (cm) 1 0 0,5 12 2 10 0,5 11 3 20 0,5 10 4 30 0,5 8 Rata – rata 0,5 10,25
Gambar 2.  Grafik Hubungan Tinggi Slump
Tabel 2: Hasil Pengujian Kuat Tekan Rata-rata
Gambar  3.    Grafik  Hasil  kuat  tekan  rata-rata tempurung kelapa sebagai agregat tambahan terhadap kerikil
0 2 4 6 8 10 12 0% 10% 20% 30% Ti n gg i S lu m p ( cm ) Penambahan Tempurung Kelapa (%)

## Tinggi Slump Pada Penambahan
Tempurung Kelapa Sebagai
Agregat Kasar
grafik slump NO. SAMPEL FAS SLUMP (CM) KUAT TEKAN 0% 0,5 12 243,83 10% 0,5 11 128,21 20% 0,5 10 127,50 30% 0,5 8 102,82

## 5.     Kesimpulan dan Saran
5.1   Kesimpulan
Dari  penelitian  yang  dilakukan  didapat hasil  pengujian  yang  di  awali  dari  pengujian agregat  halus,  pengujian  agregat  kasar, pengujian beton segar, hingga pengujian beton keras  di  laboratorium.  Sehingga  dapat  ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut :
a. Penambahan  tempurung  kelapa  pada campuran  beton  terhadap  agregat  kasar sebesar 0%,10%, 20% dan 30% menghasilkan nilai slump rata – rata yaitu :
a. Penambahan  tempurung  kelapa  sebesar 0% nilai slump sebesar 12 cm
b. Penambahan  tempurung  kelapa  sebesar 10% nilai slump sebesar 11cm
c. Penambahan  tempurung  kelapa  sebesar 20% nilai slump sebesar 10cm
d. Penambahan  tempurung  kelapa  sebesar 30% nilai slump sebesar  8 cm
b. Penambahan  tempurung  kelapa  sebagai agregat  kasar  mempengaruhi  massa  jenis beton, dan kuat tekan beton yang diperoleh adalah :
a. Kuat  tekan  dengan  0%  tempurung kelapa sebesar 243,83
b. Kuat  tekan  dengan  10%  tempurung kelapa sebesar 127,50
c. Kuat  tekan  dengan  20%  tempurung kelapa sebesar 128,21
d. Kuat  tekan  dengan  30%  tempurung kelapa sebesar 102,85
c. Campuran  tempurung  kelapa  terhadap beton  mempengaruhi  kadar  air  saat pengadukan sehingga
terjadinya penyerapan  kadar  air  dalam  beton  segar dan  menimbulkan  aroma  khas  tempurung kelapa tersebut.
d. Dari  hasil  uji  kuat  tekan  beton  rata  –  rata dengan  penambahan  tempurung  kelapa sebagai agregat kasar dari  yaitu (TON) : a. Dengan  0%  tempurung  kelapa  sebesar 54,72
b. Dengan  10%  tempurung  kelapa  sebesar 28,75
c. Dengan  20%  tempurung  kelapa  sebesar 28,59
d. Dengan  30%  tempurung  kelapa  sebesar 22,969
5.2  Saran
Dari hasil penelitian dan beberapa pengujian di dapatkan kesimpulan sehingga dengan kesimpulan  tersebut  dapat  diberikan  saran  – saran sebagai berikut:
a. Pada pengadukan beton hendaknya diperhatikan pencampuran agregat. Dimana tempurung  kelapa  harus  dicampur  dengan agregat  kasar  dan  halus  dan  kemudian semen.  Hal  ini  agar  semua  agregat mendapatkan  kadar  air  yang  optimal sehingga tidak terjadinya kegagalan campuran  antara  agregat kasar  dan  agregat halus.
b. Dari  hasil  penelitian  ini  didapatkan  bahwa tempurung  kelapa  dapat  mengurangi  kuat tekan  beton,  oleh  sebab  itu  tempurung kelapa  baik  digunakan  untuk  jenis  beton ringan.
c. Bila  tempurung  kelapa  sebagai  penambah pada  campuran  beton  ringan  sebaiknya digiling  seperti  agregat  halus,  dimana tempurung  kelapa  merupakan  agregat dengan  butiran  kasar  dan  ringan  serta mengandung  aroma  yang  khas  dan  dapat sebagai beton ringan yang baik.
d. Sebelum  tempurung  kelapa  digunakan menjadi bahan tambahan sebaiknya dilakukan  pengeringan  (oven)  agar  kadar zat  dalam  tempurung  berkurang  dan memperoleh hasil yang baik.
e. Pada  percobaan  selanjutnya  sebaiknya dilakukan  test  tarik  terhadap  beton  dengan agregat tambahan seperti tempurung kelapa ataupun sabut kelapa.

## Daftar Pustaka
Anonim, 2002, SK SNI  03-2874-2002, Tata Cara Perhitungan  Struktur  Beton  Untuk Banguan Gedung (Beta Version) , Jakarta. Gurki  J.  Thambah  sembiring,  2010, Beton Bertulang  Edisi  Revisi, Rekayasa  Sains, Bandung. Mulyono Tri, Teknologi Beton , Yogyakarta, Andi, 2005.
Anonim, 1971, N.I.-2, Peraturan Beton Bertulang, Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen  Pekerjaan  Umum  dan  Tenaga Listrik , Jakarta. http://repository.usu.ac.id/bitstream/1234567 89/28559/4/Chapter%20II.pdf http://www.sharemyeyes.com/2013/10/temp urung-kelapa.html#ixzz3UGt7KEK5 www.arangbatok.org/2014/karakteristik- batok-kelapa.htm